244 0. Helm, Chem. u. physikal. Beschaffenheit d, Bernsteins. 



Namen „mürbei' Bernstein" bezeichnen. Derselbe ist hinsicht- 

 lich seines specifischen Gewichts und seines Aussehens kaum 

 von dem gewöhnlichen Bernstein zu unterscheiden, doch ist 

 er weniger hart, splittert beim Brechen und Schneiden leicht 

 und ist aus diesem Grunde zur Bearbeitung weniger geeignet. 



Die Stücke, welche ich besitze, haben alle eine mehr 

 oder minder helle Bernsteinfarbe. Erwärmt trübt er sich all- 

 mählig, wird auf der Oberfläche weisslich und nimmt endlich 

 ein vollständiges milchiges Aussehen an; bei einer Temperatur 

 von 140*' C. fängt er an, blasig aufzugehen und bald darauf 

 schmilzt er und fliesst dann wie gewöhnlicher Bernstein, indem 

 er Dämpfe ausstösst, die dem Gerüche nach nicht von denen 

 des ächten Bernsteins zu unterscheiden sind. Diese Dämpfe 

 bringen jedoch kein stechendes Gefühl in der Schleimhaut der 

 Nase und des Schlundes hervor, woraus zu schliessen, dass sie 

 wenig oder keine Bernsteinsäure enthalten und in der That konnte 

 bei der Destillation des fraglichen Bernsteins im Destillate 

 diese Säure nicht gefunden werden. Das Destillat enthielt 

 ein ätheiisches Oel, welches dem Bernsteinöle im Aussehen 

 und Geruch ähnlich; das zurückbleibende Colophonium sah 

 jedoch nicht braunschwarz und undurchsichtig sondern dunkel- 

 gelb und klar aus. 



Mit alkoholischer Kalilösung, wie vorher beschrieben 

 behandelt, blieb ein Rückstand von 70 7o- In der kaiischen 

 Lösung wurde zweimal keine Bernsteinsäure gefunden, ein 

 drittes Mal 0,3 Proc, ein viertes Mal 0,4 Proc. "In heissem 

 Aether waren von einem Stücke 53 7o löslich, ein andermal 

 von einer Mischprobe 39,3''/q ; von den 60,7% Rückstand des 

 letzten Versuchs löste dann Alkohol noch 2,4 Theile auf. 



In heissem Alkohol wurden einmal 24,4% aufgelöst; 

 von den zurückbleibenden 75,6% des letzten Versuchs waren 

 in Aether noch 22,3 Theile löslich. Dieses nur in Aether 

 lösliche Harz stellte gut ausgetrocknet einen weissen krüm- 

 lichen Körper vor, welcher bei einer Temperatur von 162** 0. 

 weich wurde, bei 170** C. unzersetzt zu einer durchsichtigen 

 terpenthinähnlichen Masse zusammenschmolz. Das in Alkohol 

 lösliche Harz dieses Bernsteins erweichte, wie das des gewöhn- 



